Telles font les vraies mines d'nntimoine. Ce demî- 

 métal fe trouve encore outre cela dans quelques 

 mines d'argent &c particulièrement dans celle que 

 l'on nomme mine d'argent en plume. Il fe trouve aulîi 

 joint à des mines de cuivre & de plomb. 



La méthode dont on fe fert pour tirer l'antimoine 

 de la m.ine , eft celle que les Chimiftes nomment 

 diftillation en defcendant , per defcmfum ; pour cet 

 effet on commence par dégager cette mine à coups 

 de maillets de la roche à laquelle elle eft attachée ; 

 on pulvérife groffierement la partie de la mine qui a 

 été réparée le plus parfaitement qu'il eil polîible des 

 fubftances étrangères , après quoi on la met dans des 

 pots de terre dont le fond ell percé de plufieurs trous; 

 on adapte la partie inférieure de ces pots dans d'au- 

 tres pots de forme conique , & qui font enfoncés en 

 terre. On allume du feu au-tour des pots fupérieurs 

 qui contiennent la mine d'antimoine ; par ce moyen 

 cette fubfcance fe fond & vafe raffembler dans les pots 

 inférieurs qui font enfouis : les pierres relient dans 

 les pots fupérieurs , & la fubflance qui a découlé eft 

 ce que l'on appelle L'antimoine cmd^ qui ii'ell: autre 

 chofe que la matière réguline de l'antimoine combi- 

 né avec du foutre commun , & qu'il ne faut par con- 

 féquent point confondre avec l'antimoine pur ou le 

 ridule d'antimoine. 



Lorfqu'on veut avoir l'antimoine pur & dégagé 

 du foufre &; des autres fubftances étrangères aveclef- 

 quelles il eft demeuré uni dans l'opération précéden- 

 te , pour cet effet on joint à l'antimoine crud desfubf 

 tances qui aient plus de difpofition que lui à s'unir 

 avec le foufre, par ce moyen il quitte l'antimoine qui 

 tombe au fond du creufet. Il y a plufieurs manières 

 de produire cet effet, i*'. On prend quatre parties 

 d'antimoine crud , on y joint trois parties de tar- 

 tre & une partie & demie de nitre ; ces deuxfels 

 doivent être bien féchés ; on pulvérife ces trois fubf- 

 tances , & on les mêle bien exatlement , après quoi 

 on en met une cueillerée dans un creufet rougi au 

 feu; il fe fait une détonation : on attend qu'elle foit 

 achevéepour remettre une nouvelle cueillerée, &:l'on 

 continue de même jufqu'à ce que tout le mélange foit 

 parfaitement fondu ; on laiffe le tout au feu pendant 

 environ une demi-heure ; alors on verfe la matière 

 fondue dans un cône de fer bien fec & frotté de 

 fuif, où on la laiffe refroidir. On trouvera que l'anti- 

 moine pur , que l'on nomme régule d' antimoine ^ oc- 

 cupera la partie inférieure , on pourra le féparer à 

 coups de marteau des fcories qui feront à fa partie fu- 

 périeure. Si cette opération a été faite avec exadi- 

 tude, c'eft-à-dire fi le mélange eft entré dans une 

 fufion parfaite , on trouvera la forme d'une étoile à 

 la furface du rcgule d'antimoine. Cette étoile a donné 

 lieu à de grandes fpéculations de la part des Alchi- 

 miftes , curieux de trouver du merveilleux en tout , 

 quelques-uns d'entr'eux ont cru y voir d'une façon 

 fenftble l'influence des aftres ; mais le célèbre Stahl a 

 rendu raifon d'une façon naturelle de ce phénomène, 

 & a prouvé qu'il dépendoit de la parfaite fufion des 

 matières , & de l'égalité du refroidiflément du régu- 

 le ; en effet, le régule d'' antimoine refroidit plus lente- 

 ment au centre qu'à fa circonférence ; on voit abou- 

 tir des rayons qui partent d'un centre commun, ce 

 qui forme, l'efpece d'étoile dont on a parlé. On chan- 

 gera totalement cette figure , fi en appUquant des 

 linges mouillés au cône oii l'on a verié la matière 

 fondue , on fait qu'un des côtés refroidiffe plus 

 promptement qu'un autre. M. Rouelle conclud d'a- 

 près cette expérience, que les fubftances métalliques 

 prennent un arrangement fymmétrique, ou fontfuf- 

 ceptibles d'une cryftallifation , qui eft plus fenftble 

 dans les demi -métaux que dans les métaux , parce 

 que les parties des premiers ont moins de liaiion ou 

 de continuité que les derniers. 



1^. On peut encore dégager l'antimoine crud de 

 fon foufre par le moyen du fer. On prend deux par- 

 ties d'antimoine crud , & une partie de pointes dé 

 doux. On met ces pointes de doux dans un creufet 

 placé dans un fourneau de forge ; lorfqu'elles fontbien 

 embrafées , ony jette l'antimoine crud pulvérife , & 

 l'on remue avec une baguette de fer ; on donne un 

 très-grand feu , jufqu'à ce que toute la matière foit 

 parfaitement en fufion ; alors on y joint un peu de 

 nitre bien féché ; quand la matière eft bien fondue , 

 on la vuide dans un cône de fer chaud & frotté de 

 fuif , & l'on obtient un régule d'antimoine que l'on. 

 nomme martial , patce qu'il a été obtenu par le moyen 

 du fer. Comme ce régule n'eft point encore parfaite- 

 ment pur , on eft obligé de le faire refondre de nou- 

 veau , eny joignant un peu d'antimoine crud, afin de 

 fournir du foufre au fer qui peut être demeuré \mx 

 avec le régule d' antimoine ; on y ajoute aufii un peu de 

 nitre , qui détonne avec le fer & le foufre, & qui 

 par-là contribue à les réduire en fcories ; de cette 

 manière on obtient un nowYe^urégule plus pur que le 

 premier. On refond de nouveau ce régule , mais alors 

 on n'y jpint qu'un peu de nitre pour faciliter la fu- 

 fion ; après quoi l'on aura un régule d' antimoine -^diX" 

 faitement pur : fi la fufion a été parfaite , & fi le re- 

 froidiflément s'eft fait convenablement, on y remar- 

 quera une étoile femblable à celle dont on a parlé ci- 

 deffus. Si on refond le régule avec une grande quantité 

 d'alkali fixe, la fufion fera plus parfaite , & les fcories 

 qui nageront à la furface du régule s'app client /conVf 

 fuccinées , parce que dans la fufion elles ont la cou- 

 leur & la tranfparence du fuccin. 



Quand le régule d' antimoine a été purifié de la ma- 

 nière qui vient d'être indiquée , il devient propre à 

 toutes les opérations chimiques pharmaceutiques 

 auxquelles on veut l'employer. 



La teinture d'antimoine n'eft autre chofe que les 

 fcories produites dans la première opération que l'on 

 a décrite pour obtenir le régule , diffoutes dans l'ef- 

 prit-de-vin. Ces fcories ne font autre chofe qu'un foie 

 de foufre qui tient encore une portion d'antimoine 

 en diffolution. 



Le foie d'antimoine fe fait en fondant enfemble 

 deux parties d'alkali fixe avec autant d'antimoine 

 crud , ce qui produit un foie de foufre qui tient une 

 portion d'antimoine en diffolution. Cette fubftanc© 

 attire l'humidité de l'air , c'eft pourquoi il faut y ver- 

 fer de l'efprit-de-vin pendant qu'elle eft encore chau» 

 de , lorlqu'on veut faire la teinture d'antimoine. Si 

 on mêle enfemble parties égales d'antimoine crud Ô£ 

 de nitre bien fec & bien pui vérilé,&: fi après avoir mis 

 ce mélange dans un mortier de fer, on y jette un char- 

 bon ardent, & que Ton couvre le mortier , il fe fait 

 une détonation vive , accompagnée d'une fumée 

 épaiffe ; ô^l'on trouve au fond du mortier une matière 

 ue l'on appelle faux foie d'antimoine , parce qu'il 

 iffere de celui qui a été décrit ci-deffus. En effet , il 

 n'attire point l'humidité de l'air ; il contient du foie 

 de foufre , du tartre vitriolé , qui fe diffolvent dans 

 l'eau bouillante , & il fe précipite une poudre rouge 

 que l'on a nommée crocus metallorum , ou fafran des 

 métaux. 



Si on diffout le foie d'antimoine dans de l'eaii 

 chaude , & que l'on filtre cette diffolution toute chau- 

 de, elle fe troublera à mefure qu'elle fe refroidira, & 

 il s'en précipitera une poudre que l'on appelle foufrt 

 grofjrer d'antimoine. Si on filtre de nouveau la liqueur , 

 & qu'on y verfe un peu de vinaigre diftillé , il fe 

 précipite une poudre d'un rouge foncé , que l'on 

 nomme foufre doré d'antimoine. En filtrant de nouveau 

 la liqueur à plufieurs reprifes, & en y mettant à cha- 

 que fois une petite quantité de vinaigre diftillé , on 

 aura de nouveau un foufre d'antimoine , mais qui de- 

 viendra d'une couleur plus claire , & qui fera moins 



